Untersuchuiigeu über die Festigkeit von Stahlblechen etc. 4b O 



Anmerkangen. 



19. Die Bruchfläclien mattgrau, zeigen ein selir feines Korn, 

 mehr zackig als eben. Das Prisma hat sich sehr stark gestreckt nnd 

 eingezogen. 



f= 0312, F:/'= 21:1=1: 48. 



20. Bruch muschelförmig, sehr feines mattgraues Korn mit 

 weissen Rändern. Das Prisma hat sich ebenfalls eingezogen. 



/•= 037, F:f= 1-59 : 1 = 1 : 63. 



21. Bruchflächen uneben, schief gegen den Zug, mattgrau mit 

 weissen Rändern. Das Prisma hat sich gestreckt und an der Bruch- 

 fläche eingezogen. 



/•= -0521, F.f= 1-6:1=1 : 62. 



22. Graue Bruchflächen, senkrecht gegen den Zug. Das Prisma 

 hat sich nicht unbedeutend eingezogen. 



/•= 0449, F:f=7:^ = 175:1 = 1 : 37. 



23. Die Bruchflächen dunkelgrau, gegen die Ränder zu etwas 

 lichter, rauh und uneben, senkrecht gegen den Zug. Das Prisma 

 hat sich eingezogen. 



f= 080, F:f= 1-48 : 1 = 1 : 68. 



24. Die Briichflächen rauh und senkrecht gegen den Zug, in 

 der Mitte ein dunkler Kern, gegen die Ränder zu lichter; etwas ein- 

 gezogen. 



f= -070, F:f= 3:2=1-5:1=1: 67. 



Aus diesen letzteren Versuchen folgt sonach, dass das Stahl- 

 blech durch das angedeutete Ausglühen in Beziehung auf die Festig- 

 keit noch keine nachtheilige Veränderung erlitten, indem, wenn man 

 die Durchschnittszahlen vergleicht, blos eine Abnahme im Verhält- 

 niss von 100 : 98, also von ungefähr 2 Procent bemerkbar ist. Es ist 

 übrigens wahrscheinlich, dass wenn das Ausglühen im Holzkohlen- 

 feuer durch längere Zeit fortgesetzt würde, diese Bleche, n;imenth"ch 

 die dünneren, noch etwas Kohlenstoff aufnehmen und dadurch mehr 



